PIERRE WEISS — LE MAGNIÎTON 



tillé, qui s'explique quand on examine les courbes 

 de l'ainianlalion en fonction du champ. On re- 

 connaît alors, en effet, que ces matières sont Iroji 

 dures magnétiquement pour être saturées, comme 

 nous l'avions déjà fait remarquer pour le cobalt 

 pur. Mais la ligne droite est suffisamment bien 

 déterminée par les autres points pour permettre 

 une extrapolation vers le cobalt pur, au moyen de 

 laquelle Bloch donne : 



Cobalt 8,'J2j magiietons. 



c'est-à-dire !), au degré de précision de l'expérience. 

 L'étude des deux autres séries d'alliages a révélé 



l''ig. 2. — Monicals, alumiquas en nombres de magurtoits 

 pour les alliiigcs Ni-Co, Fc-I\'i et Fe-Co. 



l'existence des combinaisons définies Fe^Co et Fe°iNi. 

 Les moments atomiques sont représentés par des 

 lignes brisées à l'abscisse correspondant à ces 

 combinaisons. L'extrapolnLion de la ligne droite 

 des ferrocoballs jusqu'au cobalt pur a fourni à 

 l'reuss une deuxième détermination du moment ato- 

 mique de ce corps ; il trouve d'accord avec Bloch : 



Coball 8,97 maf^nétons. 



Mais cette série présente encore deux particula- 

 rités fort remarquables. Dès le début de ses expé- 

 riences, Freuss avait remarqué que certains de ses 

 alliages étaient plus magnétiques que le fer. En 

 {;ffcl, l'intersection des (hMix droites du diagramme 

 donne pour la combinaison : 



Fc'Cd 



12,0 iiia{,'nclons jiai- aliiinp. 



Le magnétisme de cette substance dépasse donc 



notablement celui du fer pur, qui n'a (^ue 11 ma- 

 gnétons par atome. En tenant compte de sa den- 

 sité un peu supérieure à celle du fer, de la diffé- 

 rence des poids atomiques du fer et du cobalt, du 

 fait que la variation thermique du zéro absolu à la 

 température ordinaire n'est pas tout à fait la même 

 pour les deux corps, on trouve que la nouvelle 

 substance possède, à la température ordinaire, une 

 aimantation à saturation de 10 "/„ supérieure à 

 celle du 1er pur. 



On conçoit que cette matière soit appelée à 

 rendre des services toutes les fois qu'il s'agit 

 d'obtenir une grande concentration du tlux d'in- 

 duction. Après l'avoir préparée par quelques 

 grammes pour les premières expériences, nous 

 avons répété la préparation par centaines de- 

 grammes, et finalement M. de Freudenreich a pu, 

 en surmontant de réelles difficultés, fondre, parles 

 seuls moyens du laboratoire, des lingots de plus de 

 10 kilogs. Le magnétisme de tous ces produits a été 

 contrôlé et a été régulièrement trouvé conforme 

 aux prévisions. Grâce à l'obligeance de la Société 

 « Le Fer » de Grenoble, nous avons eu à notre dis- 

 position du fer électrolytique d'une pureté excep- 

 tionnelle. Dans les dernières fontes, nous avons 

 employé du coball commercial à 98, o — 99 "/o. 

 Malgré la pureté moindre de cette dernière matière, 

 nous avons gagné jusqu'à 9,7 °/o sur le fer pur. 



Jusqu'à présent, la seule application qui ait été 

 faite de cette intéressante substance a été d'aug- 

 menter la puissance des électro-aimants de labora- 

 toire. En faisant tout le circuit magnétique en 

 ferrocobalt, on gagnerait 10 "/„ sur le champ. 

 Mais, même en se bornant à munir les pièces po- 

 laires de pointes du nouvel alliage, on obtient 

 encore un gain appréciable. Ainsi, avec moins de- 

 1 kilog de ferrocobalt, j'ai atteint 55.170 gauss dans 

 les conditions où, avec les pièces polaires en fer, 

 on n'obtenait que 32.580 gauss. La comparaison 

 est plus éloquente si l'on oppose les puissances 

 nécessaires pour obtenir le même champ avec et 

 sans ferrocobalt: le même champ est obtenu sans 

 ferrocobalt en dépensant 22 kilowatts, avec les- 

 pointes en ferrocobalt en dépensant le quart de 

 cette puissance, soit 5,5 kilowatts seulement. 



L'autre particularité curieuse du diagramme 

 fer-cobalt consiste en ce que la droite représen- 

 tant la variation du moment atomique en fonction 

 de la composition dans rintervalle Fe-Fe'Co passe 

 non par le point 11 magnétons, correspondant au 

 fer pur, mais notablement au-dessous et donne 

 pour le fer pur comme limile des alliages de fer 

 et de cobalt : 



Fc' 1(1,0 iiia;;ni'li)iis. 



Ce diagramme fait donc connaître un nouvel! 



